( i3i3 ) 



l'intensité à mesure que la température s'abaisse. Nous avons constaté que les trois 

 premiers échantillons deviennent nettement magnétiques dans la neige carbonique; 

 nous avons eu l'occasion d'immerger le second dans l'air liquide, son magnétisme a 

 encore augmenté. 



» Nous devons signaler que nous ne tenons pas compte d'un magnétisme extrême- 

 ment peu intense qui subsiste sans modification appréciable dans son intensité, même 

 au-dessus de ioo° dans les trois premiers échantillons. 



» Les additions de carbone ont mis en évidence dans ces écliantillons la 

 transformation réversible, même lorsque la teneur en nickel est réduite à 

 21,90 pour loo. Le point de transformation s'abaisse de plus en plus 

 à mesure que la teneur en nickel diminue. 



)) Ces constatations nous amènent à admettre que les alliages peu car- 

 bures à teneurs voisines de 25 pour 100 subissent la transformation réver- 

 sible comme les alliages fortement carbures, c'est-à-dire qu'ils subissent 

 successivement, sous l'influence du refroidissement, la transformation non 

 réversible et la réversible, cette dernière étant masquée par la première 

 qui est plus intense. 



» M. Osmond a résumé les déterminations qu'il a faites sur une série 

 d'alliages dont les teneurs varient de 0° à 100°, dans un diagramme ( ' ) que 



800' 



700° 

 600° 

 500° 



= ■.00° 

 "S.300° 



- 200» 



100» 



0° 



-100» 



Nickel pour cent 



nous reproduisons ci-dessus en prolongeant les courbes de ce diagramme 

 au moyen des résultats de nos propres expériences. 



(') Comptes rendus, t. CXXVIII, p. 3o6. 



